l34/i ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur V allotropie « dynamique » du tellure. Noie de 

 M. A. Daiviiens, présentée par M. Le Chatelier. 



MM. Cohen et Krôner (') ont appliqué au Lellure une théorie de l'allo- 

 tropie dite «dynamique», d'après laquelle toute phase homogène d'un 

 corps donné pourrait se composer de plusieurs espèces de molécules en 

 équilibre. Les constantes physiques, se rapportant à un tel état d'équilibre, 

 pourraient varier avec les traitements subis par l'échanlillon, elles ne 

 seraient donc pas définies, et elles devraient même, la théorie étant admise, 

 « être i-ayées de la littérature ». 



Pour justifier une telle conclusion dans le cas du tellure, ces auteurs ont 

 chauffé à une même température (vers 35o", au point d'ébullition du mer- 

 cure) et dans l'azote, des produits de densités différentes, puis ils les ont 

 trempés. Si la théorie est exacte, toutes les densités doivent tendre vers une 

 même valeur, correspondant à l'équilibre à 35o° : 



Densité iiviinl Vprès .'5 jours Après Après 



Origine el n;ilure du produit. la chauffe. à 350". '2 ;-cniaines. 6 semaines. 



1. Tellure fondu, refroidi el pul- 



vérisé (cristallisé) 6,287 6,281 6,228 6,2o3 



2. J'ellure fondu, refroidi el pul- 



véiisé (cristallisé) 6,222 » 6,225 6,208 



3. Tellure amorphe (pp. par SO- 



dans une solution d'un sel 



de tellure) 6,i5o 6,180 6,200 tube cassé 



4. Tellure amorphe (pp. par SO^ 



dans une solution d'un sel 



de tellure) 6,i5o » 6,854 » 



Les densités des trois premiers produits ont bien tendu vers un même 

 chiffre, les deux premières en diminuant, la troisième en s'accroissant. Par 

 contre, la quatrième est discordante, car elle a dépassé ce chiffre ; il eût été 

 important de connaître la densité du troisième après quatre semaines, pour 

 savoir si, ayant atteint ce que M. Cohen considère comme la limite, elle ne 

 l'aurait pas dépassée à son tour. 



De plus, il est bon de faire remarquer que dans les expériences 3 et 4, il 

 s'agit de la transformation du tellure amorphe en tellure cristallisé. Il est 



(') Cohen et Kroneh, Z. ph. Ch.^ t. 82, 1918, p. 587. 



